10 
Konrad Greulich. 
Die Kurve zeigt also ganz deutlich, dass die Magnetisierbar¬ 
keit der Legierungen von Kupfer und Zink unabhängig von der 
Herstellungsweise und den hierbei auftretenden Temperaturen ist. 
Allein massgebend für die Magnetisierbarkeit der Zn-Cu- 
Legierungen ist nur der Prozentgehalt und die Sorgfalt und Sauber¬ 
keit der Arbeit. 
Damit war also meine Aufgabe erfüllt, da hiernach einwand¬ 
frei nachgewiesen ist, dass die Art der Herstellungsweise ohne 
Einfluss auf die Magnetisierbarkeit ist und demnach auch nicht 
2 verschiedene Kurven für die Magnetisierbarkeit auftreten können. 
Ursachen der Beobachtungsfehler. 
Der Grund dafür, dass kleine Abweichungen von einer 
stetigen Kurve besonders bei den Legierungen der zweiten Art (I.) 
vorhanden sind, ist wohl folgender. 
Bei der Berechnung der Magnetisierungskoeffizienten nach 
unserer Formel ist von grosser Bedeutung die genaue Bestimmung 
des Querschnittes der Legierung und ihrer Ablenkung durch den 
Magneten. Vorausgesetzt ist natürlich, dass auch bei der Be¬ 
stimmung der Zusammensetzung der Legierung während der 
Analyse keine Fehler vorgekommen sind. Der Querschnitt der 
Legierungen ist nicht überall gleich, weil sich in vielen von ihnen, 
wie die spezifischen Gewichte beweisen, Blasen befinden. Ausser¬ 
dem wird der Querschnitt durch das Feilen aus freier Hand nie 
ganz gleichmässig, wozu noch hinzukommt, dass manche Legierungen 
so spröde sind, dass eine Bearbeitung fast völlig ausgeschlossen ist. 
Das Ablesen der Ablenkung durch den Magneten wird haupt¬ 
sächlich durch die beim Oeffnen des Stromes auftretenden Foucault- 
Ströme erschwert, durch welche die Legierung in ziemlich grosse 
Schwingungen versetzt wird. Dadurch kann es leicht Vorkommen, 
besonders beim Beginn der Arbeiten, dass man gewohnheitsmässig 
einen Teilstrich zu viel oder einen zu wenig abliest. Ausserdem 
können noch seitliche Schwankungen der Legierung die Genauig¬ 
keit beeinträchtigen. Es wurde versucht, die Wirkung der 
Foucault-Ströme durch allmähliches Verstärken oder Schwächen 
des Stromes herabzudrücken. Andererseits geben die Foucault- 
Ströme eine gute Dämpfung, so dass der Ausschlag der Legierung 
bequemer abzulesen ist als die Ruhelage. Die schädliche Wirkung 
der ungedämpften Einstellung der Nullage könnte dadurch ver- 
236 
